본 발명은 고압 호모게나이저를 4회 통과시킨 나노셀룰로오스 섬유만으로 제조된 나노종이는 68.6MPa의 인장강도를 보였으나, 고압 호모 게나이저를 4회 통과 후 2% NaOH를 처리 후 제조된 나노종이는 37.3% 높은 인장강도를 보였다. 고압 호모게나이저 통과회수를 8,12,16,20회까지 증가시킨 후 2% NaOH로 처리했을 때 인장강도는 각각 86.2%, 92.7%, 109.2% 및 147.2% 높은 인장강도를 보였다. 한편 고압 호모게나이저를 20회 통과 및 2% NaOH로 처리후 2%와 4%의 tetramethoxy orthosilicate를 처리시킨 후 얻은 나노셀룰로오스 섬유로 제조한 나노종이 또한 인장강도가 크게 향상된 결과를 얻었다. 고압 호모게나이저를 20회 통과후 2% NaOH로 처리 후 제조한 나노종이의 인장강도는 169.6MPa이었으나, 고압 호모게나이저를 20회 통과, 2% NaOH로 처리 후 2%와 4% tetramethoxy orthosilicate를 처리했을 때 나노종이의 인장강도는 각각 17.4%와 21.1% 우수한 인장강도를 보였다. 일반적으로 알루미늄의 인장강도는 40-50MPa, 주석은 15-200MPa, 주석은 110-220MPa, 금은 100MPa의 인장강도를 보이나, 나노종이는 순수한 나노셀룰로오스 섬유를 화학적 개질 후에는 금속보다 우수한 190-200MPa 의 인장강도를 보였다.
본 발명은 고압 호모게나이저 4회 통과 후 나노셀룰로오스 섬유로만 만든 나노종이, 통과 후 2% NaOH를 처리한 나노종이의 인장강도를 알아봤고, 통과 횟수를 늘려서도 실험했다. 또 통과 후 NaOH와 tetramethoxy orthosilicate를 처리했을 때의 인장강도도 살펴봤다. 그 결과, 나노셀룰로오스 섬유를 화학 처리한 나노종이는 금속보다 인장강도가 높았다.